— 143 — 



4. ° Economia di circa il 45 del combustibile pel riscaldamento delle acque 

 di cementazione. 



5. " Economia di circa il 20 di ghisa. 



Si osservò inoltre che col sistema Zoppi, lasciando per un tempo conveniente 

 la ghisa nelle acque sature a bassa temperatura, si ricava un primo precipitato molto 

 più ricco in rame, del tenore medio di 86 % il quale aderisce ai pani di ghisa 

 ricoprendoli di un involucro o lamina malleabile. Il secondo precipitato che si ot- 

 tiene scaldando le acque alla temperatura abituale della cementazione è pulverulento 

 ed ha un tenore medio di 60 % La proporzione del precipitato in lamine e di 

 quello in polvere è come 6 a 4. 



Si provò a trattare direttamente per rame rosetta il precipitato in lamine e da 

 un'analisi del rame rosetta ottenutone risulta che esso non contiene che 0, 03 di 

 arsenico , mentre il rame rosetta ordinario di Agordo ne contiene circa il 0, 30 



11 precipitato in polvere, essendo meno ricco e contenendo una forte proporzione 

 di arsenico viene passato, come si usava colle grassure e coi brunini dell'antico si- 

 stema, alle fondite per metallina, mescolandolo ad altri prodotti meno ricchi dello 

 stabilimento. Colla calcinazione della metalliua si perviene a sbarazzarsi in massima 

 parte dell'arsenico, e se ne può quindi colle operazioni successive ottenere anche 

 rame rosetta di buona qualità. 



Con ciò si consegue uno dei piìi notevoli risultati del nuovo sistema che è quello 

 di risparmiare su del rame di cementazione tutte le spese della fondita cruda, 

 colla calcinazione delle metalline e fondita a rame nero. L'ingegnere Mazzuoli ag- 

 giunge che la somma delle utilità date per ogni cotta dal nuovo sistema fu di 

 lire 134, 64, e siccome nelle condizioni ordinarie di questa lavorazione si fanno 600 

 cotte all'anno, così l'utilità annua complessiva che si può ricavare dalla riduzione 

 delle acque di lisciviazione è attualmente rappresentata da una somma superiore 

 alle 80 mila lire. 



Malgrado tali favorevoli risultati parmi che il nuovo sistema dell'Ingegnere Zoppi 

 debba essere ulteriormente studiato ed è perciò che mi permetto aggiungere le se- 

 guenti osservazioni. 



Anzi tutto noto che il confronto della cementazione delle acque ridotte secondo 

 il sistema Zoppi venne fatto coU'antica cementazione nelle camere di piombo. Ma 

 in Agordo si operava la cementazione anche col forno a riverbero, ed in questo il 

 consumo di ghisa per 100 chilogr, di rame non era che di circa 250 chilogr., cioè 

 poco diverso da quello che si ha dopo l'adozione del sistema Zoppi. Risulterebbe 

 quindi che la cementazione nelle camere di piombo era suscettibile di miglioramento, 

 almeno sotto il rapporto del consumo della ghisa, anche senza ricorrere al procedi- 

 mento dell' ingegnere Zoppi. La causa del minor consumo di ghisa nel forno a riverbero 

 che non nelle camere di piombo, risiede a mio parere nell'essere in quello maggior- 

 mente evitato durante la cementazione il contatto dell'aria, il cui concorso si ritiene 

 indispensabile nella formazione dei solfati basici di ferro. 



Trattando le acque coli' acido solforoso si è visto che quanto al solfato di 

 sesquiossido di ferro avviene la seguente reazione : 



Fe2 03, 380^ SO^ = 2 (Fe 0, SO^) ^ 2 S0\ 



